Thermally induced shape-memory effect (polymers)
ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಏಕ-ದಿಕ್ಕಿನ ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವು ಹೊಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳೊಳಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಔಷಧ), ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆಃ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆ ಪರಿಣಾಮವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅನ್ವಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ವಿವರಣೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಥರ್ಮೋಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (ಟಿಎಚ್ಐ), "ಶಾಶ್ವತ" ಆಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (ಟಿ. ಟಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್) ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿರೂಪಗೊಂಡು "ತಾತ್ಕಾಲಿಕ" ಎಂಬ ಆಕಾರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾದರಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಶಾಶ್ವತ ಆಕಾರದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ (ಟಿಟ್ರಾನ್ಸ್) ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಆಕಾರದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಪಾಲಿಮರ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಮರ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕುಃ ಶಾಶ್ವತ ಆಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಂಧಗಳು (ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ) ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಟಿಟ್ರಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ "ಪ್ರಚೋದಕ" ವಿಭಾಗಗಳು. ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಲೋಹಗಳು ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು 200% ವರೆಗಿನ ಉದ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಲೋಹಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 8-10% ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆಯು ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆಯು ಎಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅವು ಹೀಗಿರಬಹುದುಃ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ, ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಔಷಧೀಯ), ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು "ಪ್ರಚೋದಕ" ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮರುಜೋಡಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅರೆ-ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ "ಪ್ರಚೋದಕ" ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವು ಸರಪಳಿಗಳ ಗಂಟುಗಳು ಅಥವಾ "ತೊಡಕುಗಳು" ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸ್ಫಟಿಕದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಸ್ವತಃ ಈ ಆಧಾರ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರಪಳಿಗಳ ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಸ್ಟೆಬಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಪಳಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ (ಲೋವರ್ ಎಂಟ್ರೊಪಿ), ವಿರೂಪತೆಯ ಹೊರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಒತ್ತಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಶೇಖರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರೊಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಚಲನೆಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಂತೆ, ಈ ಚಲನೆಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಡಿಲಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅಣುಗಳು ಎಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು. ಈ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು "ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ತಂತಿಗಳ" ರಚನೆಯನ್ನು ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಒಳಗಾದರೆ ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಣುಗಳು ಜಾರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಟ್ರೊಪಿ (ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ) ರೂಪವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಲ್ಕನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಈ ಹೊಸ ಬಂಧಗಳು ಲಂಗರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ, ಲಂಗರು ಬಿಂದುಗಳು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಏಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು ರೀಡ್ ಅವರು 1951 ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್-ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1963 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಹ್ಲರ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೈಟಿನಾಲ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ನಿಕೆಲ್-ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಕೆ ಯಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೊದಲ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ದ್ವಿಮುಖ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಸಿಗಳು, ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಒಂದು ಹಂತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು Tm ಅಥವಾ Tg ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು TTrans ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಅನುಪಾತವು ಟಿ. ಟಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ; ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಪಾಲಿ (ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್-ಎಥಿಲೀನ್ ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್) ಅಥವಾ ಇಒಇಟಿ ಕೋಪಾಲಿಮರ್. ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಟೆರೆಫ್ತಾಲೇಟ್ (ಪಿಇಟಿ) ವಿಭಾಗವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಕಠಿಣ" ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಪಿಇಒ), ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಟಿಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು "ಮೃದು" ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಗಳು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪಿಇಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಫಟಿಕೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ರಚನೆಯು ಪಿಇಒ ಸರಪಳಿಗಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಮರುಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅವುಗಳ ಟಿಎಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಆಣ್ವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆ (ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲದ) ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಟ್ಯಾನ್ δ, ಸ್ಫಟಿಕತೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಸಾಂದ್ರತೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ (ಸರಪಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ಫಟಿಕೀಯತೆ ಅಥವಾ ವಲ್ಕನೈಸೇಶನ್), ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಲ್ಕನೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಿಸಿಓ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ "ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ" ಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ (~ 1%) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿಸಿಓಗೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ. ಇದನ್ನು ಟಿಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟಿಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒತ್ತಡಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಮೊದಲು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 10 ಅಥವಾ 20 ಬಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು% ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು (ಪಿಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ತಮ್ಮ ಘಟಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಲಂಗರು ಬಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ, ವಲ್ಕನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ. ಎಸ್. ಸಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಸ್ಫಟಿಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಜೋಡಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸ್ಫಟಿಕತ್ವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರಪಳಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಣುಗಳು ಕರಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ನ ಅಧಿಕತೆಯು ಅಣುವನ್ನು ಕರಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ನಂತೆಯೇ) ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಟಿಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿ (ε-ಕ್ಯಾಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್) ಮತ್ತು ಪಾಲಿ (ಎನ್-ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಅಕ್ರಿಲೇಟ್) ನಂತಹ ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅರೆ-ಸ್ಫಟಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕರಣದಿಂದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅರ್ಧ-ಸ್ಫಟಿಕದ ಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ನಡವಳಿಕೆಯು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ದರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ಶಾಖವು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ದರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಣುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಲಿಗೊ (ε-ಕ್ಯಾಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್) ನಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಪಾಲಿ (ಎನ್-ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಅಕ್ರಿಲೇಟ್) ನಂತಹ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಆಣ್ವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅನುಪಾತವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ನ ಆಣ್ವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು. ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಮರ್ನ ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕ. ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ. ಹಂತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ಮೂಲ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಮಾಡ್ಯುಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿನ ಅನುಪಾತ. ತೇವಾಂಶ (ತೇವಾಂಶದ ಅವನತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ). ಕೂಲಿಂಗ್ ವೇಗ. ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ಫಾಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯ ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸರಪಳಿ ತೊಡಕುಗಳ ಮೂಲಕ (ಭೌತಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಡ್ಡ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲ), ಅಡ್ಡ ಜೋಡಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗಾಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಈ ಭಾಗಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ಅನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಇಂಗಾಲದ ಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಬಲವಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಪಳಿಗಳು ನಂತರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ತಂತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಟ್ರಾಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಮೂಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲೋಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸರಪಳಿಗಳು ಮರುಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ವಿರೂಪವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಃ ಕ್ರೀಪ್). ಪಾಲಿಮರ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಅರೆ-ಸ್ಫಟಿಕದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (ಟಿಎಂ) ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (ಟಿಜಿ) ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕರ್-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ತನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಫಾಟಿಕವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಡ್ಡ ಜೋಡಣೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿ (ನಾರ್ಬೋರ್ನೀನ್) ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ರೇಖೀಯ, ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ 70 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆಣ್ವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಸುಮಾರು 3x106 ಗ್ರಾಂ ಮೊಲ್-1 ಮತ್ತು ಟಿಜಿ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಶಾಖ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಪಳಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಭೌತಿಕ ಆಧಾರ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಟಿಜಿಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಸ್ತುವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೊನಚಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮೃದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ). ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಪಾಲಿಮರ್ ಸರಪಳಿಗಳ ಭಾಗಗಳ ಮರುಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಕಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟಿಜಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಪಾಗಿಸಬೇಕು. ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟಿಜಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಆಕಾರದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ (ಸಿಸ್/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನುಪಾತಗಳು, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಆಣ್ವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿ (ಎಂ. ಎ. ಎ.-ಕೋ-ಎಂ. ಎಂ. ಎ.)-ಪಿ. ಇ. ಜಿ. ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿ (ಮೀಥೈಲ್ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್-ಕೋ-ಮೆಥಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಅಥವಾ ಪಾಲಿ (ಎಂ. ಎ. ಎ.-ಕೋ-ಎಂ. ಎಂ. ಎ.) ಯ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪಾಲಿ (ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್) ಗೆ ಪಿ. ಇ. ಜಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಪಿಇಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಜಾಲವು ಸ್ಥಿರ ಹಂತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಇಜಿ-ಪಿಎಂಎಎ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಭಾಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ಹಂತ. ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಣ್ವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಪಿಇಜಿಯನ್ನು ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಗಾಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭೌತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಭೇದಾತ್ಮಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ (ಡಿಎಸ್ಸಿ), ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿವರ್ತನ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಎಕ್ಸ್ಡಿ) ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ (ಡಿಎಂಎ) ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇವು ಭೌತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು (ಸರಪಳಿ ತೊಡಕುಗಳು, ಸ್ಫಟಿಕಗಳು) ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿರಬಹುದು (ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಡ್ಡ ಜೋಡಣೆ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ವಲ್ಕನೈಸೇಶನ್). ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಎಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳಂತಹ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಚೇತರಿಕೆಯ ವೇಗ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಟಿಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಟಿಜಿ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು (ಪಿಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಉಷ್ಣ ಪ್ರೇರಿತ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆಃ ತೇವಾಂಶ ಅವನತಿ (ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್ಗಳು), ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದು, ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಂಧಗಳ ಅವನತಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಅಂಶಗಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಾಖ-ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಡೋವಾಸ್ಕುಲರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಮ್ಗಳಂತಹ ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೊಲೆಮೆಂಟ್ಗಳು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗುವ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಸೂಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿ ಸಾಧನಗಳು ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಕಸಿಗಳು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಒಳಗಿನ ಅಡಿಭಾಗಗಳು. ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ಗಳು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು, ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬ್ರೈಲ್ ಮರುಮುದ್ರಣ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತುಕ್ಕು-ವಿರೋಧಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು. ಗೊಂಬೆಗಳ ಕೂದಲು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಫೆಂಡರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೃತಕ ಉಗುರುಗಳು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜವಳಿ. ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಬಿ ಎ. ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು. ಪರ್ಗಾಮೋನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಪು. 198-257 (1960). ಗಾಲ್, ಕೆ; ಡನ್, ಎಂ; ಲಿಯು, ವೈ. ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನ್ಯಾನೊಕಾಂಪೊಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಅನ್ವಯಿಕ ಭೌತಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು. 85, (ಜುಲೈ-2004). ಜಿಯಾಂಗ್, ಹಾನ್ ಮೊ; ಸಾಂಗ್ ಎಚ್, ಚಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಾಲಿ (ಮೀಥೈಲಿನ್-1,3-ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ನ ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮ. ಪಾಲಿಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, 51:275-280 (2002). ಕವಾಟೆ, ಕೆ. ಕ್ರೀಪ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಲೇಟ್ ಯುರೇಥೇನ್ ಒಲಿಗೋಮರ್/ಅಕ್ರಿಲೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು. ಕ್ರೀಪ್ ರಿಕವರಿ, ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್. 35 ಆಗಿದೆ. ಕಿಮ್ ಬಿ. ಕೆ, ಲೀ ಎಸ್. ವೈ, ಕ್ಸು ಎಮ್. ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್ಗಳು ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಾಲಿಮರ್ 37:5781-93, (1998). ಲ್ಯಾಂಗರ್, ಆರ್; ಟಿರೆಲ್, ಡಿ. ಎ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು. ಪ್ರಕೃತಿ 428: (ಏಪ್ರಿಲ್-2004). ಲೆಂಡ್ಲೀನ್, ಎ; ಕೆಲ್ಚ್, ಎಸ್; ಕ್ರಾಟ್ಜ್, ಕೆ. ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು. ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಃ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. 1-9 ರಿಂದ. (2005). ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಂಡ್ಲಿನ್, ಎ; ಲ್ಯಾಂಗರ್, ಆರ್. ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು. ವಿಜ್ಞಾನ. 296, 1673-1676 (2002). ಲೆಂಡ್ಲೀನ್, ಎ; ಕೆಲ್ಚ್, ಎಸ್. ಶೇಪ್-ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಏಂಜೆ. ಕೆಮಿ. ಚೆಮ್. ಇಂಟ. 41: 2034-2057. (2002). ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಲಿಗೋ (ε-ಕ್ಯಾಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್) ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಲೆಂಡ್ಲೀನ್, A; ಷ್ಮಿಡ್ಟ್, A M; ಲ್ಯಾಂಗರ್ R, AB-ಪಾಲಿಮರ್ ಜಾಲಗಳು. ಪ್ರೊ. ನ್ಯಾ. ಅಕಾಡ್. ವಿಜ್ಞಾನ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ. 98 (3): 842-7 (2001). ಲಿ ಎಫ್, ಚೆನ್ ವೈ, ಝು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಝಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಸು ಎಂ. ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್/ನೈಲಾನ್ 6 ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಪಾಲಿಮರ್ 39 (26): 6929-6934 (1998). ಲಿಯು, ಚುನ್, ಮ್ಯಾಥರ್. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೈಕ್ಲೋಕ್ಟಿನ್ಃ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಶನ್, ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, 35:9868-9874 (2002). ನಕಾಸಿಮಾ ಎ, ಹು ಜೆ, ಇಚಿನೋಸಾ ಎಂ, ಶಿಮದಾ ಎಚ್. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆಕಾರ-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನ್ವಯ. (1991) ಯು. ಆರ್. ಜೆ. ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ 13:179-86. ಒರ್ಟೆಗಾ, ಅಲಿಸಿಯಾ ಎಮ್; ಗಾಲ್, ಕೆನ್. ಆಕಾರ ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಥರ್ಮೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ. ಪೆಂಗ್ ಪಿ; ವಾಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ; ಕ್ಸುಸಿ ಸಿ; ಮತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಾಲಿ (ε-ಕ್ಯಾಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್) ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕಾರ-ಸ್ಮರಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 6:587-592 (2005). ವಾಂಗ್, ಎಮ್; ಝಾಂಗ್, ಎಲ್. ಪಾಲಿ (ಈಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್) ಮತ್ತು ಪಾಲಿ (ಈಥಿಲೀನ್ ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್) ಆಧಾರಿತ ಪಾಲಿ (ಈಥರ್ ಎಸ್ಟರ್) ಗಳಲ್ಲಿನ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಕಾರ ಮೆಮೊರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್ಃ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಃ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, 37:101-112 (1999). ಯಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಿ. ಯಿಂಗ್ ಜಿ; ಜುವಾನ್ ಡಿ; ಜುವಾನ್ ಎಲ್; ಯುಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಿ; ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಬಾಂಡೆಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್-ಆಕಾರ-ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿ (ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್) ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. 12: 2957-2960 (2002). ಕೇಟಿಮೆ I, ಕೇಟಿಮೆ O, ಕೇಟಿಮೆ D "ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟೆಸ್ ಡಿ ಎಸ್ಟ್ ಮಿಲೆನಿಯೊಃ ಲಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಮೆರೊಸ್". ಯೂನಿವರ್ಸಿಡಾಡ್ ಡೆಲ್ ಪೈಸ್ ವಾಸ್ಕೋ, ಬಿಲ್ಬಾವೊ 2004 ರ ಸಂಪಾದಕೀಯ. ISBN 84-8373-637-3. ಕ್ಯಾಟಿಮೆ I, ಕ್ಯಾಟಿಮೆ ಒ ವೈ ಕ್ಯಾಟಿಮೆ ಡಿ. "ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಲಾ ಸಿಯೆನ್ಸಿಯಾ ಡಿ ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಮೆರೊಸ್ಃ ಸಿಂಟೆಸಿಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾರಕ್ಟರಿಜೆಸಿಯನ್". ಯೂನಿವರ್ಸಿಡಾಡ್ ಡೆಲ್ ಪೈಸ್ ವಾಸ್ಕೋ, ಬಿಲ್ಬಾವೊ 2010ರ ಸೇವಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ. ISBN 978-84-9860-356-9 ಪಾಲಿಮರ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಲಿಮರ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು